4:24 Instruction zu Arbeitsplan XIV (Holzertragstafel n) ; v. d. bayr. V. A. 



nau den rechnerisch ermittelten Durchmesser (bei 

 1,3 m Höhe) hätte ■— so ergibt sich der Massengehalt (getrennt 

 nach Derb- und Keisholz) für die zur Stärkeklasse gehörigen Stämme 

 durch Multiplication des Massengehaltes des gefällten Probestammes 

 (beziehungsweise des arithmetisch mittleren Massengehaltes der 

 • Probestämme) mit der Anzahl der Stämme — d. h. der Massen- 

 gehalt der Stämme der Stärkeklasse ist gleich dem Produkte aus 

 der Zahl der Stämme der Stärkeklasse und dem Massengehalte des 

 gefällten (beziehungsw. des arithmetisch mittleren) Probestammes. 

 Dieses Verfahren der Ermittlung des Massengehaltes der Stämme einer 

 Stärkeklasse wäre auch dann vollkommen zutreffend, wenn bei 

 Fällung mehrerer Probestämme zwar nicht jeder derselben genau 

 den rechnerisch ermittelten Brusthöhen - Durchmesser hätte, jedoch 

 die aus den wirklichen Durchmessern der einzelnen Probestämme 

 sich beziffernde Grundflächensumme dieser Probestämme zusammen 

 gleichfalls auf das entsprechende Vielfache der dem rechnerisch er- 

 mittelten Durchmesser eines Probestammes zugehörigen Grundfläche 

 sich beziffern, d. h. dem betreffenden Grundflächen-Soll gleichkom- 

 men würde, wenn z. B. von 6 gefällten Probestämmen nur 4 genau 

 einen rechnerisch ermittelten Durchmesser von 95 mm, die beiden 

 anderen aber etwa die Durchmesser von 92 und bezw. 98 mm hätten. 



ß) Wenn der für eine Stärkeklasse gefällte Probestamm 

 nach Massgabe seines wirklichen Brusthöhe - Durchmessers eine 

 Stammgrundfläche hat (beziehungsweise, wenn die für eine Stärke- 

 klasse gefällten Probestämme nach Massgabe ihrer wirklichen 

 Durchmesser eine Grundflächensumme haben), welche grösser oder 

 kleiner ist, als das betrefi'ende Grundflächen-Soll, d. h. als jene 

 Fläche, die sich beziffern würde, wenn keine Abweichung zwischen 

 berechnetem und wirklichem Durchmesser des Probestammes, be- 

 ziehungsweise des einen oder des anderen (Probestammes) statt hätte, 

 so wird die Grundfläche der sämmtlichen Stämme der Stärkeklasse 

 mit dem wirklichen Grundflächenbetrage des gefällten Probestammes, 

 beziehungsweise der gefällten Probestämme, ins gerade geometrische 

 Verhältniss gesetzt und hienach der Derb- und Eeisholz-Massengehalt 

 aller Stämme der Stärkeklasse aus dem Massengehalte des Probe- 

 stammes (beziehungsweise der Probestärame) nach Massgabe der 

 Stammgrundflächen abgeleitet. 



(Dass die beiden unter a und ß erörterten Methoden der 



